70 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



a : b : C 

 (FeO)2SiO._, 0.4596:1:0.5807^) 

 CaO-FeO-olivin 0.436 6 : 1 : 0.5 783 

 Hypothetisk (CaO), SiO._, 0.4012:1: 0.564". 



Laengere kan vi hcr ikkc komme, idet vi ikkc med fuld 

 sikkerhed kan angive det procentiske forhold mellem CaO, FeO 

 off MgO i vor olivin. 



Saavel montecellit som CaO-FeO-olivinen giver i krystallo- 

 grafisk henseende som faBlles resultat, at, naar CaO indgaar i 

 (110)2 Si02, saa formindskcs a- og c-axerne — eller foröges 

 b-axen — i ganske vsesentlig' grad. 



H. Laspeyres -) har iindersögt en ferskslag fra IMilspe pr. 

 Schwelm, livori sad MnO-rio-e favaliter af fölo-ende chemiske 

 sammensaetning : 



Analyse no. 27. ^) (Analyseret af K. Pierre.) 



Si02 --- 30.36 



FeO 52.98 



MnO 16.66 



Siim 100.00. 



Hertil svarer temmelig nöje en olivin af formel 

 (MnO)2 SiO. + 3 (FeO). Si02. 



Krystallerne, der som vanligt var tavleformige efter 00 P oo 

 og forövrigt begrsensede af 00 P og 2P 00 , lod sig maale med 

 nogle minutters nöjagtighed. De gav 



00 P : 00 P 00 --= 65° 30' 

 2P 00 : 2P 00 r= 99° 22', livoraf beregnes 



a : b : e = O.4559 : 1 : 0.5893. 



Om disso talvgerdier er at bema^rke, at a-axen er fremgaaet 

 ved beregning af det sandsynlige middel af maalinger, der dif- 

 fererede indtil 9' indbyrdes, mellem fladerne co P og 00 P oo ; 

 vinkel 00 P : CO P kan saaledcs ikke bestemmes nöjere end inden 



') Det bem^rkes, at der i den her omhandlede olivin indgaar en hel 



del (MgO)j Si02, som har betvdelig större c-axe, end tilfseldet er med 



(FeO). SiOj. 

 ^) Kunstliche Krystalle von Mangan-Eisen-Olivin. Zeits. f. Kryst, und 



Min. Bind 7, aar 1883. 

 ') Analysen reducere* til 100 %, efter at mekanisk iblandet kvarts og 



jern er fradraget. ' 



